246 



Der Schwefelgehalt der Coaks beträgt nach zwei Versuchen 

 592 pCt. und 594 pCt., also im Mittel = 593 pCt. 



Durch Extration der Kohle mit Wasser verlor dieselbe 0-25 pCt. 

 Durch Extraction mit Aether gibt die Kohle 129 pCt. einer 

 braunen harzigen Substanz. 



Mit Kali-Lauge auf gleiche Weise behaudelt, wog die bei 

 100° C getrocknete Kohle 96-5 pCt. Sie verlor also 3-5 pCt. 

 Die Heitzkraft der Kohle ist nach 2 Versuchen, bei welcher 

 das erhaltene Bleikorn 7*44 und 7-771 Gram., in Wärme-Einhei- 

 ten ausgedrückt 3422 und 3574, also im Mittel 3498. Berechnet 

 man die Heitzkraft aus dem Mittel der organischen Analysen, so 

 findet man dieselbe = 3969. Die Heitzkraft der Coaks ist nach 

 2 Versuchen mit Bleioxychlorid 4748 und 4514, da das erhaltene 

 Bleikorn 10323 und 9-815 wog. Sie beträgt also im Mittel 4631. 

 Feuchtigkeit nahm die bei 100° C. getrocknete Kohle auf, nach : 

 % Stunde 3-5 pCt. 

 V» „ 47 „ 



1 „ 5*3 „ 



12 „ 9-6 „ 



24 „ 127 „ 



Gloggnitzer Braun-Kohle. 

 Eingesendet in Säcken, in unregelmässigen Stücken von 

 Va bis 2 Pfund. Diese Kohle besitzt vollkommene Holzstructur, 

 hat einen muschligen Bruch und ist stark zerklüftet. 



Die Dichte der Kohle beträgt auf die gewöhnliche Weise 

 bestimmt 1'364 bei 18° C, mittelst des Verfahrens durch Ein- 

 hüllung in Wachs wurde sie bei 18° C gleich 1-346 gefunden. 

 Die Cohäsionskraft beträgt in 2 Versuchen, deren einer 

 67 pCt., der andere 77 pCt. an zurückgebliebener Kohle gab, 

 im Mittel 72 pCt. 



An Wasser verliert die Kohle in zwei Versuchen 2521, 

 und 25-09 pCt., also im Mittel 2515 pCt. 



Die Elementar-Analysen gaben folgende Resultate : 



0-8515 Kohle. 



An Kohlensäure 1-797 auf pCt. berechnet an Kohlenstoff = 57*66 



„ Wasser . . 0-344 „ „ „ „ Wasserstoff = 4'48 



,, Sauerstoff . ,. „ „ „ Sauerstoff . — 25-18 



„ Asche . . . 0108 „ „ „ „ Asche . . . = 1268 



